( >04 ) 

 L'auteur reviendra sur la cristallisation dos oxides insoliiMcs, 

 ct sur unc action parliciilit'ic qn'il altrihtie a la luiriiere dans ces 

 Cormations arlificielles. ( Annalcs tie Cltimie el de Physique, 

 t. XLI,p. 5. ) 



RECHERCHES 



SUR LES METAIX QUI ACCOMPAGNENT LE PLATINE , ET SBK LA METHUDE 

 n'ANAI.YSER LES ALLIAGES NATIFS OU LES MINERAIS DE PLATINE ; 



PAR J. -J. BeRZELII'S. 



( Suite de la page 38 dit tome III. ) 



iMellintles pour analyser les minerals de plaline , el nnahse de 

 gnelfjues—uns de ces mlnerais. 



On commence par separer mecaniquement les grains qni se dis- 

 linguenl les mis des aulres par leur apparence, ensnile on essaie 

 si le barrean aimante en enl^ve qnelques-nns. Le sable plalinil'ere 

 contienl souvent, outre les petiles ecailles de fer metallique de- 

 convertes par M. Osann , des alliages de fer et de platine, que 

 non-seulemenl I'ainiant attire, mais qui possede meme la pola- 

 rite. Ceux-ci ont une autre composition que les grains non nia- 

 gnetiques. On les separe par I'aimant, et on determine lenr pro- 

 portion. 



On traite alors le mineral par I'acide muriatique etendu, qui 

 debarrasse les grains de I'enduit d'oxide de fer qui les couvre sou- 

 vent, etdissoutle fer metallique. On determine laquantite defer 

 trouvee par ce moyen. On ne doit pas calciner I'echantillon sans 

 I'avoir pese d'avance ; car, pendant cetle operation, il se couvre 

 ordinairemenl d'unepelliculc d'oxide de fer, et augmente de poids. 

 II sufTit de le secher sur un bain de sable chaud. 



La marche de I'analjse proprement dile doit etre tracee d'apres 

 la (|uantite et la nature des principes du mineral de platine ; mais 



